SÉANCE DU 2 MAI 1904. Ho3 



gault (') et de Schiitzen berger (-) sur la siliciuration, à distance, du pla- 

 tine par la silice, dans une atmosphère d'hydrogène. » 



CHIMIE. — Sur les alliages zinc-aluminium. Note de M. Hector Pécheux, 



présentée par M. J. VioUe. 



« .T'ai essayé d'allier le zinc et l'aluminium dans toutes les proportions, 

 et j'ai réussi à obtenir neuf alliages bien définis ('), répondant auTÇ formules 

 suivantes : Zn'Al, Zn-Al, ZnÀl, ZnAl% ZnAl% ZnA!% ZnAl», ZnAl'", 

 ZnAi'-. Je les ai coules en lingots cylindriques de i<='" de diamètre et en 

 baguettes de 2°"", 70 de diamètre. 



» La fusion de ces alliages présente une particularité intéressante, 

 qu'explique la grande chaleur de fusion du zinc, 28, i3 : quand on pro- 

 jette, dans l'aluminium fondu (65o°), le zinc solide, à la température 

 ordinaire, ce dernier fond légèrement au contact de l'aluminium, puis tout 

 l'aluminium se solidifie; il faut alors donner un coup de feu, pour obtenir 

 la fusion des deux métaux, qui se mélangent ensuite intimement. 



» La coulée de ces alliages se fait sans liqualion. On obtient un lingot très homogène, 

 brillant, dur, inaltérable à l'air humide, présentant, sur une cassure, un grain serré; 

 les points de fusion de ces alliages s'échelonnent, de Zn^Al à ZnAI'"^ entre ceux du 

 zinc et de l'aluminium. Les densités respectives des neuf alliages, de Zn' Al à ZnAl'^ 

 sont (à 16°) : 5,7»4; 5,488; 4,689; 3,685; 3,638; o,4oo; 3,i4o; 3,o84; 3,o4o. 



» Us sont tous cassants; les plus durs (Zn'AI, Zn-Al), comme les plus mous (ZnAl'', 

 ZnAl'», ZnAl'-). Les alliages Zn'Al, Zn-Al présentent, sur une cassure, quelques cris- 

 taux emprisonnés dans une pâte grenue; les sept autres alliages ne présentent pas 

 de cristaux. Les trois premiers sont peu sonores; les six derniers présentent une belle 

 sonorité, qui croît de ZnAl- à ZnAl'-. 



» La coulée de ces alliages, assez facile pour les cinq premiers, devient de plus en 

 plus difficile a partir de ZnAl* : la masse fondue étant pâteuse. 



» Le plus riche en zinc (Zn'Al) a une tendance à s'enflammer à la température de 

 sa fusion : il faut le couler sans l'agiter; ce fait ne se produit pas avec les suivants, 



» L'acide chlorliyclrique, concentré ou étendu, attaque très vivement, à froid, tous 



(') BoussiNGAULT, Ann. de Chiin. et de Phys., 5" série, t. VIII, 1876, p. i45. 



(-) ScHUTZENBEBGER, Comptes rendus, t. CXVI, '893, p. i23o. 



{') y: Encyclopédie de Frémy (le seul Ouvrage, à ma connaissance, qui en parle) ne 

 cite que les deux alliages à 97 pour joo (malléable) et à 3o pour 100 d'aluminium 

 ( crislalliii «t cassant). 



